text: 3 Grundlagen < IVD-Merkblatt 26 - Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und imprägnierten Fugendichtbändern (Kompribänder) < IVD-Merkblätter < www.abdichten.de
  Sie befinden sich auf: abdichten.de > IVD-Merkblätter > IVD-Merkblatt 26 - Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und imprägnierten Fugendichtbändern (Kompribänder) > 3 Grundlagen
  Dichtbänder bestehen vorwiegend aus einem offenzelligen Polyurethan-Schaumstoff als Trägermaterial, in den ein Imprägnat eingebracht wird, das die wesentlichen Eigenschaften des Dichtbandes sicherstellt.
  Das Imprägnat bewirkt im Wesentlichen:
  Verzögerte Rückstellung, was den nachträglichen Einbau in fertige Fuge
  n ermöglicht.
  Wasserabweisende (abdichtende) Wirkung.
  Die Dichtbänder werden in der Regel vorkomprimiert in Rollenform geliefert.
  Dabei wird beim Hersteller eine Rohschaumbahn i. d. R. durchimprägniert, auf einen Bruchteil (meist auf 15 bis 25 %) der Ausgangshöhe komprimiert und dann aufgerollt. Diese Groß-Rolle (oder auch Dock genannt) wird dann mit einem Verschlussband fixiert. Die einzelnen Rollen werden anschließend von diesem Dock abgestochen und verpackt.
  Dichtbänder verfügen aufgrund ihrer Offenzelligkeit über einen geringen Wasserdampf
  diffusionswiderstand, was einen ausgezeichneten Feuchteausgleich beim Einsatz in Fugen im Außenbereich sowie eine Schlagregendichtheit
  Die Dichtbänder sind in verschiedenen Dimensionen lieferbar.
  Der Lieferzustand der Fuge
  ndichtbänder liegt in der Regel knapp unter der unteren Einsatzgrenze, und die Dichtbänder dürfen sich dann in der Fuge maximal bis zur oberen Einsatzgrenze zurückstellen. Die Toleranzgrenzen werden in der Dimensionsbezeichnung definiert.
  Ein Dichtband der Dimension 20/7-12 ist 20mm breit und knapp unter 7mm auf der Rolle und darf in der Fuge maximal 12mm dick werden, damit die Funktion noch sichergestellt ist.
  Vorkomprimierte und imprägnierte Fuge
  ndichtbänder in der äußeren Fuge von Fenstern / Außentüren, Fassade und Außenwand stellen ein Abdichtung
  ssystem dar, welches die Eigenschaften
  Langsames Wandern (Durchdringen) eines Stoffes in oder durch eine andere Masse, z.B. Wasserdampf durch einen Dichtstoff.
  GB: diffusion
  n verträglich
  Dauerbewegungsaufnahmefähig
  Geringer Wasserdampf
  mind. B2 nach DIN
  Vorkomprimierte und imprägnierte Fugendichtbänder sind ausdrücklich nicht für Bereiche mit anstauendem Sickerwasser oder stehendem Wasser zulässig. In der Regel ist hier DIN 18195 zu beachten. Eine Anwendung in Fugen, die sich in horizontalen oder wenig geneigten Flächen befinden, ist daher nicht ohne Weiteres möglich und bedarf daher der Abstimmung mit dem Hersteller.
  Diese Systeme werden in DIN 18542 : 2009-07 "Abdichten
  mit imprägnierten Fugendichtbändern aus Schaumkunststoff – Imprägnierte Fugendichtbänder – Anforderung und Prüfung" nach Art der Beanspruchung
  , der sie im eingebauten Zustand ausgesetzt sind, in die Beanspruchungsgruppe
  Die Beanspruchungsgruppen werden in DIN 18542 definiert und beschreiben die Anforderungen, denen die Abdichtung standhalten können muss.
  BG1, BG2 und BGR nach Tabelle 1 eingestuft.
  Tabelle 1 - Beanspruchung
  Die Beanspruchungsart beschreibt die Art der auf eine Fuge einwirkenden Faktoren.
  z.B. Regen, Wind und Wetter, Hitze, Frost, Bewegungen usw.
  Außenanwendung Innenanwendung
  BG 2 BG Ra
  nbewitterung hoch gering entfällt
  Schlagregen hoch gering entfällt
  Tauwasser gering gering hoch
  Fugendichtungsbänder für die Beanspruchungsgruppen BG 1, BG 2 und BG R (siehe Bild 2) erfüllen auch die Anforderungen für die Anwendung in so genannten "Quetschfugen" (b < bL). Fugendichtungsbänder, die nicht den Beanspruchungsgruppen dieser Tabelle entsprechen, werden von dieser Norm nicht erfasst und müssen anwendungsbezogen geprüft werden.
  Die technischen Eigenschaften und Anforderungen werden in Tabelle 2 zusammengefasst.
  Tabelle 2: Anforderungen
  Eigenschaft BG 1 BG 2 BG R Prü-
  1a Fuge
  ndurchlass-
  koeffizient, a-Wert a < 1,0 m³/
  {h · m · (daPa)n} a < 1,0 m³/
  {h · m · (daPa)n} a < 0,1 m³/
  {h · m · (daPa)n} 8.2
  1b Luftdichtheit
  a < 1,0 m³/
  {h · m · (daPa)2/3} a < 1,0 m³/
  {h · m · (daPa)2/3} a < 0,1 m³/
  {h · m · (daPa)2/3} 8.2
  2 Schlagregendicht-
  heit von Fugen bei
  ∆p ≥ 600 Pa ≥ 300 Pa - 8.3
  3 Schlagregendicht-
  heit von Fugen-
  kreuzungen bei ∆p ≥ 600 Pa - - 8.4
  4 Temperaturwechsel-
  beständigkeit von -20 °C bis +80 °C von -20 °C bis +60 °C von -20 °C bis + 60 °C 8.5
  Licht- und Feuchte-
  einwirkung muss sichergestellt sein - - 8.6
  n bis 80 °C bis 60 °C bis 60 °C 8.7
  7 Beständigkeit gegen
  Tauwasser - - 100 % relative
  Luftfeuchte/85 °C 8.8
  8 Wasserdampf
  sd-Wert (sd = μ · tF) ≤ 0,5 m ≤ 0,5 m ermittelter Wert 8.9
  B1 B2/E B2/E 8.10
  Es kommen aufgrund der im Regelfall auftretenden Belastungen der Fuge
  n im Außenbereich nur Dichtbänder der Beanspruchung
  sgruppe BG1 infrage.
  von Fensteranschlussfuge
  n mit z. B. Multifunktionsdichtbändern sollten nur
  -zertifizierte Produkte mit nachgewiesener Eignung verwendet werden.
  3.2 Anforderungen an den fachgerechten Einbau von vorkompromierten und imprägnierten Dichtbändern
  Dichtbänder der Beanspruchung
  sgruppe BG1 sind für die ungeschützte Außenanwendung geeignet. Sie sind schlagregensicher bis zu einem Differenzdruck von mind. 600 Pa
  Dichtbänder der Beanspruchungsgruppe
  BG2 sind ebenfalls für die Außenanwendung geeignet, dürfen aber nur weitgehend abgedeckt vor direkter Bewitterung eingesetzt werden. Sie sollten daher in Verbindung mit z. B. Verleistungen verbaut werden, sie sind schlagregensicher bis zu einem Differenzdruck von 300 Pa.
  Dichtbänder der Beanspruchungsgruppe BG R sind speziell für die Raumseite vorgesehen und dichten die Fuge
  luftdicht ab (a<0,1 m³/[h m (daPa)2/3]) (speziell bei Multifunktionsbändern für die Abdichtung
  3.3 Geeignete Fuge
  Im Gegensatz zu Dichtstoffen müssen Fugendichtbänder nicht an Fugenflanke
  n haften, sondern üben permanent einen Anpressdruck, bedingt durch deren Rückstellkraft, auf die Fugenflanken aus und passen sich den Oberflächen weitgehend an. Daraus ergeben sich Einsatzbereich
  e, für die andere Abdichtung
  ssysteme nicht geeignet sind bzw. nur mit erheblichem Aufwand verwendet werden können.
  Beispielsweise auf Untergründen mit geringer Tragfähigkeit. (z. B. nicht perfekt haftende Anstrich
  Die Auflageflächen der Dichtbänder auf den Fugenflanken müssen lediglich dem Anpressdruck der Dichtbänder standhalten, weitgehend eben sein und sollten parallel, also nicht konisch, verlaufen. Unebenheiten mit welliger, weicher Oberfläche können i. d. R. durch das Fugenband innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Toleranz gut ausgeglichen werden. Bei scharfkantigen Versprüngen, Rillen, Riefen und Ausbrüchen in den Fugenflanken ist eine funktionsfähige Abdichtung nicht gewährleistet, was vor Einbau der Dichtbänder einen Oberflächenausgleich durch z. B. einen Glattstrich erforderlich macht.
  3.4 Fuge
  nquerschnitt
  Absolut unabdingbar für die dauerhafte Funktion von Fugendichtbändern ist die Einhaltung eines Mindestkomprimierungsgrades im eingebauten Zustand.
  Dieser Mindestkomprimierungsgrad (max. zulässige Expansion) wird durch die vom Hersteller vorgegebene obere Toleranzgrenze definiert, die niemals überschritten werden darf.
  Auch wenn die Dichtbänder noch weiter aufgehen, so ist darüber hinaus definitiv keinerlei abdichtende Wirkung zu erwarten. Für die Abdichtung
  unterschiedlicher Fugenbreite
  n stellen die Hersteller überlappende Dichtbanddimension
  Dichtbanddimension
  Die Dichtbanddimensionen beschreiben die Abmessungen und die Einsatzbereiche eines Dichtbandes. Die Dichtbandbreite ist gleich der Ausfülltiefe der Fuge und die Dichtbanddicke entspricht der Fugenspaltbreite. Sie werden i.d.R. als "Rollenbreite / Einsatzuntergrenze - Einsatzobergrenze" beschrieben. (z.B. 20/7-12 mit 20mm Ausfülltiefe, sprich Rollenbreite und für Fugen von 7-12mm Fugenbreite)
  en bereit.
  Diese Vorgaben der Hersteller dürfen unter der Berücksichtigung der zu erwartenden Fugenbewegungen in eingebautem Zustand weder über- noch unterschritten werden. Das gilt ganz besonders im Bereich von Unebenheiten.
  3.4.1 Für Fensteranschlussfuge
  Die Tabelle 3 gibt hier in Anlehnung zum "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren" 2010-03 der RAL
  Anhaltswerte für die Mindestfugenbreite
  je nach Rahmenwerkstoff und Elementlänge an. Gegebenenfalls sind diese Werte den Herstellerangaben anzupassen.
  Tabelle 3: Anhaltswerte für Fuge
  nbreiten b für Anschlussfuge
  n mit Dichtungsbändern
  für stumpfe
  Leibung bSt in mm
  Innenanschlag bA in mm
  Elementlänge in m
  Rahmenwerkstoff bis 1,5 bis 2,5 bis 3,5 bis 4,5 bis 2,5 bis 3,5 bis 4,5
  PVC hart (weiß) 8 8 10 10 8 8 8
  PVC hart und PMMA
  (dunkel) (farbig extrudiert) 8 10 10 12 8 8 8
  Harter PUR-
  Integralschaumstoff 6 8 8 10 8 8 8
  Verbundprofile 6 8 10 10 8 8 8
  Verbundprofile (dunkel) 6 8 10 10 8 8 8
  Holzfensterprofile 6 8 8 8 6 8 8
  bSti Fugenbreite für stumpfe Leibung, raumseitig
  bSta Fugenbreite für stumpfe Leibung, außenseitig
  bAa Fugenbreite für Innenanschlag, außenseitig
  3.4.2 Für Fassadenfuge
  Im Fassadenfugenbereich sollen zwischen den Bauelementen die Bewegungen aufgefangen werden, die durch Witterungseinflüsse oder mechanische Belastungen auftreten. Oder planmäßig angelegte Fugen zwischen Fassadenelementen. Die Fugen nehmen die Längenänderungen der Bauteile auf. Zur Abdichtung werden Dichtstoffe eingesetzt.
  GB: area section joint
  FR: joint de façade
  Bei bewegungsausgleichenden Fuge
  n ist die maximal zu erwartende Fugenbewegung zu ermitteln.
  Hieraus ergibt sich Mindestfugenbreite
  und Dichtbanddimension
  , die unter allen Umständen die zu erwartenden Bewegungen aufnehmen müssen. Ist die vorhandene Fuge zu schmal oder nicht tief genug, ist ggf. die richtige Fugenbreite
  und Fugentiefe
  durch Erweitern des Fugenspaltes erforderlich.
  Um ein Herausdrehen der Dichtbänder aus den Fugen zu vermeiden, sollte je nach Einbausituation ein Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe von ca. 0,75 eingehalten werden.
  ndichtbänder dürfen im eigebauten Zustand nie "hochkant" in der Fuge liegen, weil sie dann lageinstabil werden und sich aus der Fuge herausdrehen. Die Dichtbandbreite (Ausfülltiefe der Fuge) sollte also immer größer sein, als die abzudichtende .Fugenbreite
  (Abstand der Bauteile
  Die Fugen dürfen aus diesem Grund auch nicht konisch sein und die Dichtbänder werden einige Millimeter von der Vorderkante der Fuge zurückliegend eingebaut, um einen sicheren "Sitz" der Dichtbänder zu gewährleisten.
  IVD-Merkblatt 26
  Merkblatt: IVD-Merkblatt 20 - Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen Merkblatt: IVD-Merkblatt 24 - Anschlussfugen im Wintergarten Merkblatt: IVD-Merkblatt 28 - Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade Merkblatt: IVD-Merkblatt 35 - Dichten und Kleben am Bau – Systeme-Einteilung-Anwendung